( '88) 

 2o Hieires environ, on a déterré ainsi quatorze cadavres de rats asphyxiés 

 dans leur demeure. L'expérience était con pléte et suffisante, mais de nom- 

 breux essais faits depuis lors au Muséum ont confirmé de plus en plus ces 

 premiers résultats. » 



CIJiMIb;. — Sur tes propriétés de la bleitile hexagonale. Note de M. T. Sidot, 

 présentée par M. Edm. Becquerel. 



« Le sulfure de zinc cristallisé (blende hexagonale), obtenu comme il est 

 dit dans ma Note du 3o avril dernier, avait pu être jusqu'ici considéré 

 comme étant tout à fait fixe aux plus hautes températures; mais les divers 

 moyens que j'ai employés pour préparer ce corps mettent hors de doute 

 une volatilisation partielle, sinon totale. 



M Dans cette Note, je dis encore avoir obtenu le sulfure de zinc parfai- 

 tement cristallisé en le volatilisant dans un courant d'azote bien pur; il me 

 restait à prouver, ce que j'ai fait depuis, qu'il se volatilise de même et sans 

 résidu dans l'hydrogène sulfuré et dans l'acide sulfureux. Le sulfure cris- 

 tallisé ainsi obtenu dans ces derniers gaz, et dont j'ai l'honneur de présenter 

 lui échantillon à l'Académie, est tout à fait incolore et se présente en hjngs 

 primes hexagonaux ou lamelleux, d'une transparence parfaite. Ces cristaux 

 présentent en outre la propriété qu'ont déjà certains sulfures d'être phos- 

 phorescents dans l'obscurité, propriété qu'ils conservent pendant assez 

 longtemps. 



M Pour obtenir la blende hexagonale jouissant de cette dernière pro- 

 priété , il faut faire passer de préférence un courant d'acide sulfureux bien 

 pur sur du sulfure de zinc cristallisé (soit la blende naturelle, soit celle que 

 l'on obtient par la calcination du sulfure amorphe), placé dans un tube de 

 porcelaine très-fortement chauffé pendant quatre à cinq heures au moins. 



» Je dois ajouter que cette préparation est des plus laborieuses^ car, si 

 l'on veut volatiliser la totalité du sulfure, il ne faut opérer que sur 3 à 

 4 grammes de matière, et c'est seulement au bout de deux heures de la 

 plus haute température que les cristaux commencent à apparaître dans la 

 partie refroidie du tube et y grandissent assez pour en occuper tout le dia- 

 mètre intérieur. Si, au contraire, on veut avoir une plus grande quantité 

 de ces cristaux, il faudra agir sur un excès de sulfure qui donnera dans le 

 même temps une bien plus grande quantité de cristaux phosphorescents. 



» 11 n'est pas possible de maintenir cette haute température nécessaire à 

 la volatilisation de la blende au delà de cinq heures, attendu que le tube 



